SÉANCE nu 7 MAI 1906. 1047 



formée de deux portions à peu près droites, d'inclinaisons fort ditférentes, et 

 c'est la seconde portion qui, pcar son intersection avec la ligne de solidification 

 des cristaux riches en phosphore, détermine le point d'eutexie. 



Mais le point où se coupent les deux parties de la ligne de solidification 

 singulière doit être considéré comme un point de transition dont les coor- 

 données sont s ;= 0,36 et t = 44°, te))ipéruture de fudon du plio^phot e pur. 

 L'hypothèse la plus probable qui permette d'expliquer la discontinuité du 

 phénomène consiste a supposer qu'au-dessus de 44" il se dépose des cristaux 

 de P'S''' pur, tandis qu'au-dessous de cette température on obtient des cristaux 

 mixtes de sesquisulfure et de phosphore; l'identité des températures de ce 

 point de transition et du point de fusion du corps le plus fusible, si elle s'éri- 

 geait en règle générale, aurait une importance évidente. 



L'étude attentive des lignes de fusion de ces mélanges permettra sans doute 

 de contrôler l'hypothèse émise ci-dessus. 



Chimie minérale. — Sur les luiions spéciaux. Note de M. Léon GuiJlet, 



présentée par M. Ditte. 



On sait que les laitons industriels, alliages de cuivre et de zinc, renfermant 

 plus de 55 °/o de cuivre, peuvent être laminés ou martelés à chaud, 

 lorsqu'ils contiennent moins de 63 % de cuivre ; ils peuvent être laminés 

 ou martelés à froid, lorsque la teneur en cuivre dépasse 60 °/o. 



Les recherches les plus récentes faites sur les laitons montrent que les 

 alliages contenant plus de 63 °/o de cuivre sont formés d'une seule solu- 

 tion, solution a de Schepherd, tandis que ceux renfermant entre 55 et 63 % 

 de cuivre sont formés de deux solutions a et (3, la solution y- étant d'autant 

 plus importante que la teneur en cuivre est plus élevée. 



Le constituant caractéristique des laitons forgeables à chaud est le 

 constituant 'fi qui apparaît en noir dans l'attaque au perchlorure de fer. 



J'ai cherché à préciser la constitution des laitons spéciaux, alliages de 

 cuivre et de zinc, contenant des corps étrangers : aluminium, manganèse, 

 silicium, etc. On sait, depuis quelques années, que la présence d'une certaine 

 quantité d'aluminium dans un laiton contenant 70 % de cuivre permet de 

 laminer cet alliage à chaud. L'examen micrographique d'un de ces laitons 

 nous a montré qu'il avait même texture que l'alliage Cu = 58 Zn = 42. 



Générahsons le problème et appelons A le titre réel (donné par l'analyse) de 

 C. R., 1906, l" Semestre. (T. C.XLII, N" 19.) l38 



